130 



e) Zinkblende, im Lettenkohlen- Sandstein von Rothen- 

 burg a. d. T. Dieselbe fand sich bei Gelegenheit des Eisenbahn- 

 baues in Nuss- bis Hühnerei-grossen, blätterigen Knollen. 



Die Analyse ergab: 



Zn = 62,37 % 

 S = 30,69 „ 

 Fe 2 3 = 1,33 „ 

 in Säuren Unlösliches = 5,64 „ 



100,03 „ 

 62,37 Zink verlangen 30,61 S. 



Diese Zinkblende enthielt ausserdem Spuren von Cn ; Thallium 

 war spectralanalytisch nachzuweisen. 



f) Zinkspath, von Ems (Nassau). Derselbe bildet hell- 

 graue Krusten, die, mit Eisenkies und Eisenspath gemengt, Quarz 

 überziehen. 



Die Analyse ergab: 



ZnO = 52,42% 

 C0 2 = 28,31 „ 

 Fe 2 3 = 4,90 , 

 S = 1,30 » 

 In Säuren unlöslich = 12,17 „ 

 99,10 , 



52,42 ZnO verlangen 28,40 C0 2 zu Zinkspath, 1,30 S sind 

 hier in Form von FeS 2 vorhanden (1,30 S verlangen 1,14 Fe zur 

 Bildung von FeS 2 ); der Rest der 4,90% Fe 2 3 entsprechenden 

 Eisenmenge, 2,29%, ist als Fe 2 3 beigemengt; da nicht mehr 

 als die gefundene Menge C0 2 (28,31%) bei wiederholten C0 2 -Be- 

 stimmungen zu beobachten war. 



9) Gemenge von Zinnober, Metacinnabarit und Stib- 

 lith, von Huitzuco in Mexico. Spec. Gew. 4,46. Fk. Sand- 

 bekger 2 hat schon im Jahre 1875 auf merkwürdige Quecksilber- 

 erze aus Huitzuco in der Provinz Querrero (Mexico) aufmerksam 

 gemacht, welche bei näherer Prüfung eine vollständige Reihe von 

 Livingstonit bis zu Pseudomorphosen von Zinnober nach diesem 

 Minerale darstellten, die nur noch Spuren von Antimon enthalten 3 . 



2 Münchener Sitzungsberichte der mathemat.-physikal. Klasse. 1875. 

 S. 202. 



3 Jahrbuch f. Mineralogie 1876. S. 281. 



